ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๔๖๓๙
(พ.ศ. ๒๕๕๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง
แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ
(แก้ไขครั้งที่ ๑)
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2549 - 2554

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2549 - 2554 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๓๔๓ (พ.ศ.
๒๕๕๔) ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้

1. ให้แก้ไขหมายเลขมาตรฐานเลขที่ มอก. 2549 - 2554 เป็น มอก. 2549 - 2557
2. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
4.2 ส่วนผสมเส้นด้ายเป็นเส้นใยพอลิเอสเทอร์ (70 ± 3)% และเส้นใยฝ้าย (30 ± 3)%
3. ให้ยกเลิกความในข้อ 5.3 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
5.3 สี
ต้องมีสีกากีตามมาตรฐาน PANTONE Textile Cotton Selector No. PANTONE 19 - 0608 TC X โดยวัดค่าสีด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ มีสภาวะในการวัด D65/10º โดยตัวอย่างทุกชิ้นมีค่าความแตกต่างของค่าสี
(ΔECMC(2 : 1)) ไม่เกิน 0.7 การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ
9.2
4. ให้เพิ่มเติมข้อความใหม่ในข้อ 5.4 คุณลักษณะทางกายภาพ ตารางที่ 1
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางกายภาพ
(ข้อ 5.4)
รายการที่
คุณลักษณะ
หน่วย
เกณฑ์กำหนด
วิธีทดสอบตาม
1
การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซัก
และทำให้แห้ง 3 รอบ ไม่เกิน
- แนวด้ายยืน
- แนวด้ายพุ่ง
%



± 2.51
± 3 1
มอก.121 เล่ม 21
ซักตามวิธีที่ 5 ก ทำให้
แห้งด้วยถังหมุนที่อุณหภูมิ 60oC
2
ความคงทนของสีต่อการซัก ไม่น้อยกว่า
- การเปลี่ยนสี
- การเปื้อนสี
เกรย์สเกล
ระดับ

4
4
มอก.121 เล่ม 3
วิธีที่ C (3)
3
ความคงทนของสีต่อเหงื่อ ไม่น้อยกว่า
- การเปลี่ยนสี
- การเปื้อนสี
เกรย์สเกล
ระดับ


4
4
มอก.121 เล่ม 4

4
ความคงทนของสีต่อการขัดถู ไม่น้อยกว่า
- สภาพแห้ง
- สภาพเปียก
เกรย์สเกล
ระดับ


4
3 - 4
มอก.121 เล่ม 5

5
ความคงทนของสีต่อแสงซีนอนอาร์ก
เทียบกับผ้าบลูวูลมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า

ระดับ

4 - 5
มอก.121 เล่ม 2
6
ความคงทนของสีต่อการกดทับด้วย
ความร้อน ไม่น้อยกว่า
- การเปลี่ยนสี
- การเปื้อนสี
เกรย์สเกล
ระดับ



4 - 5
4 - 5
ข้อ 9.3.1

7
ความคงทนต่อการขึ้นเม็ด ภายหลัง
การขัดถู (7 000 รอบ) ไม่น้อยกว่า

ระดับ

3 - 4
ข้อ 9.3.2

8
แรงดึงขาด ไม่น้อยกว่า
- แนวด้ายยืน
- แนวด้ายพุ่ง
N

1 350
850
มอก.121 เล่ม 9
9
แรงฉีกขาด ไม่น้อยกว่า
- แนวด้ายยืน
- แนวด้ายพุ่ง
N


30
20
มอก.121 เล่ม 18
10
ความเรียบของผ้าภายหลังการซัก และ
ทำให้แห้ง 3 รอบ (Smoothness
appearance) ไม่น้อยกว่า
ระดับ
SA 3
ให้ซักตาม
  มอก.121
เล่ม 21
  วิธีที่ 5 ก
ทำให้แห้งด้วยถังหมุนที่
อุณหภูมิ 60oC และ
ประเมินผลตามข้อ
9.3.6
หมายเหตุ  1 - หมายถึง การหดตัว
+ หมายถึง การยืดตัว

5. ให้แก้ไขข้อ 9.2.1.1 เป็น
9.2.1.1 ผ้าสีมาตรฐาน PANTONE Textile Cotton Selector No. PANTONE 19-0608 TC X ซึ่งนำมาพับทบเป็น 4 ชั้น ให้มีขนาดเหมาะสมกับช่องแสง (aperture) ของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
6. ให้ยกเลิกความ ในข้อ 9.2.1.2 บรรทัดที่ 2 คำว่า และ CWF/10º
7. ให้ยกเลิกความ ในข้อ 9.2.3.1 บรรทัดที่ 2 คำว่า และ CWF/10º
8. ให้ยกเลิกความ ในข้อ 9.2.3.2 (3) บรรทัดที่ 1 คำว่า และ ΔH*
9. ให้เพิ่มข้อ 9.3.6 ดังต่อไปนี้
9.3.6 ความเรียบของผ้าภายหลังการซักและทำให้แห้ง 3
รอบ ให้ใช้วิธีประเมินผลตาม AATCC Test
Method 124

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[๑]


ประกาศ
ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จักรมณฑ์
ผาสุกวนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม








ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ภีราพร/ผู้ตรวจ
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗





[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง/หน้า ๒๒/๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗